1096 KUPFER, SILBER UND GOLD. 



auf die Einwirkung des Lichtes zu bemerken. Chlorsilber nimmt im 

 Lichte bald eine violette Farbe an; besonders schnell zersetzt es sich 

 beim Einwirken der direkten Sonnenstrahlen. Wenn dem Lichte 

 ausgesetzt gewesenes Cholsilber in Ammoniak gelöst wird, so bleibt 

 metallisches Silber zurück, woraus man schliesen könnte, dass beim 

 Einwirken des Lichtes das Chlorsilber in Chlor und Silber zersetzt 

 wird. Brom- und Jodsilber verändern sich beim Einwirken des 

 Lichtes viel langsamer; nach einigen Beobachtungen zu schliessen 

 scheint es sogar, dass sie in vollkommen reinen Zustand überhaupt 

 keiner Aenderung unterliegen, denn ihr Gewicht bleibt nach der 

 Einwirkung des Lichtes unverändert; wenn also in Brom- und Jod- 

 silber unter dem Einflüsse des Lichtes dennoch Aenderungen statt- 

 finden, so bleiben sie auf die Struktur derselben beschränkt; eine 

 Zersetzung wie beim Chlorsilber erfolgt nicht. Letzteres verliert 

 beim Einwirken des Lichtes an Gewicht, was auf die Bildung eines 

 flüchtigen Produktes hinweist, während die Ausseidung von metal- 

 lischem Silber auf einen Verlust an Chlor hindeutet. In der That 

 wird auch beim Einwirken des Lichtes auf Chlorsilber Chlor ausge- 



aber die giftigen Quecksilberdämpfe sehr verderblieh auf die Arbeiter einwirken. 

 Ausser diesen Versilberungsmethoden existirt noch ein Verfahren, das auf der di- 

 rekten Verdrängung des Silbers aus seinen Verbindungen durch andere Metalle, 

 z. B. durch Kupfer beruht. In einer Lösung von Chlorsilber in unterschweflig- 

 saurem Natrium z. B. bedeckt sich metallisches Kupfer mit einem Silberüberzuge. 

 Besser ist es zu diesem Zwecke direkt eine Lösung von schwefligsaurem Silber zu 

 verwenden, welches man darstellt, indem man zu einer mit überschüssigem Ammo- 

 niak versetzten Lösung von salpetersaurem Silber erst eine gesättigte Lösung von 

 schwefligsaurem Natrium und dann Weingeist giesst; durch letzteren wird das 

 schwefligsaure Silber ausgefällt. Wie durch Kupfer, so wird dieses Salz aus durch 

 metallisches Eisen zersetzt; Gegenstände aus Eisen und Stahl können daher leicht 

 mittelst einer Lösung von schwefligsaurem Silber versilbert werden. Kupfer und 

 ähnliche Metalle lassen sich übrigens sogar mittelst Chlorsilber versilbern, wenn 

 dieses mit etwas Säure auf die Oberfläche des Kupfers aufgerieben wird; letzteres- 

 bedeckt sich dann mit dem von ihm reduzirten Silber. 



Versilbern lassen sich nicht nur metallene Gegenstände, sondern auch Glas, 

 Porzellan u. s. w. Glas wird zu verschiedenen Zwecken versilbert; die von einer 

 Seite mit Silber belegten Spiegelgläser z. B. besitzen als Spiegel vor den gewöhn- 

 lichen Spiegeln grosse Vorzüge, da sie (infolge der weissen Farbe des Silbers) ein 

 natürlicheres Spiegelbild reflektiren. Die Hohlspiegel optischer Instrumente z. B. 

 in den Fernrohren werden gegenwärtig auch durch Versilbern geeignet geschliffener 

 konkaver Gläser hergestellt. Die Versilberung von Glas beruht auf der Eigenschaft 

 des Silbers bei seiner Reduktion aus einigen Lösungen sich gleichmässig als eine 

 vollständig homogene, zusammenhängende dünne Schicht an dem Glase anzusetzen 

 und eine spiegelnde Fläche zu bilden. Zu den Reduktionsmitteln, welche das Silber 

 auf diese Weise reduziren, gehören einige organische Stoffe, insbesondere z. B. der 

 gewöhnliche Acetaldehyd C^O, welcher sich an der Luft leicht, zu Essigsäure 

 C 2 H*0 2 oxydirt. Die Oxydation dieses Aldehyds erfolgt ebenso leicht auf Kosten 

 von Silberoxyd, wenn etwas Ammoniak zugegen ist. Das Silberoxyd gibt hierbei 

 seinen Sauerstoff dem Aldehyde ab, während das reduzirte Silber sich als Spiegel- 

 beleg an dem Glase absetzt. In ähnlicher Weise bewirken die Reduktion auch einige 

 organische Säuren, z. B. Weinsäure und and. 



